## Pengaruh Abu Cangkang Sawit Terhadap Kuat Tekan
Dan Kuat Lentur Batubata
The Effect Of Palm Shell Ash To The Compressive And Flexural Strength Of The Brick
Herman dan 1 Rolly I 2
Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Padang Kampus Jln. Gajah Mada Kandis Nanggalo Padang e-mail : hermanmt58@gmail.com
Naskah Masuk : 13-10-2017            Naskah Diterima : 05-012-2017
Naskah Disetujui : 04-02-2018

## Abstract
This research was conducted to increase the value of compreive strength by adding palm shell ash to the base soil of brick. The palm oil shell was got from the result of the disposal of  Incasari Raya Factory Damasraya. The soil as the basic  material  of  the  brick  was  got  from  the  brick’s  manufactory  Gunung  Sariak  Padang.  The  persentage  of  palm shell  ash  in  the  soil  mixture  was  0%,  5%,  15%  and  25%  from  the  soil  dry  weight.  The  test  consisted  of  physical properties  test  and  mechanical  properties  test.  The  physical  properties  test  consisted  of  water  content  test,  spesific gravity test, Atterberg limit test, and grain size analysis test.The mechanical properties test consisted of compaction test,  compressive  strength  test  and  flexural  strength  test.  The  water  content  in  manufacture  brick  was  0,85%  γ d maximum on wet side optimum of the soi. All the process of the brick is manufactured with manual fabrication. The result of the test showed that the values of spesific gravity (Gs), plastic limit (PL), shrinkage limit (SL),maximum dry density,  optimum  of  water  content,  and  compressive  strength  of  brick  increased.  Mean  while  the  liquid  limit (LL),passing of sieve no. 200 in three days care, plastic index (PI), decreased. For flexural strength, at first increased, along  with addition percentage from palm  shell ash,  this value  inclined  decreased.  The optimum result was got 5% palm shell ash in the soil mixture.
Key note : brick, physical, mechanical, compressive strength, flexural strength, optimum

## Abstrak
Untuk  meningkatkan  nilai  kuat  tekan  batubata,  dilakukanlah  penelitian  dengan  menambahkan  abu  cangkang  sawit dalam  tanah  dasar  pembuatan  batubata.  Cangkang  kelapa  sawit  diambil  dari  hasil  buangan  Pabrik  Incasari  Raya Damasray.  Tanah  sebagai  bahan  utama  pembuatan  batubata,  didatangkan  dari  industri  pembuatan  batubata  Gunung Sariak Padang. Persentase abu cangkang sawit dalam campuran tanah adalah 0%, 5%, 15% dan 25% dari berat kering tanah.  Pengujian  terdiri  dari uji  sifat fisis  dan  sifat  mekanis.  Uji  sifat  fisis  terdiri  dari  uji  kadar  air,  spesific  gravity, batas-batas Atterberg dan uji saringan. Uji sifat mekanis diantaranya uji pemadatan,uji kuat tekan dan uji kuat lentur. Kadar  air  pembuatan  batubata  ditetapkan  0,85γ d maksimum  tanah  pada  sisi  basah  optimum.  Pembuatan  batubata dilakukan  secara  manual.  Hasil  pengujian  menunjukan  bahwa,  pencampuran  abu  cangkang  sawit  terhadap  tanah menyebabkan nilai-nilai specific gravity (Gs), batas plastis (PL), batas susut (SL), berat volume kering maksimum (γ d maks), kadar air optimum (w opt ) tanah, dan kuat tekan batubata meningkat. Sedangkan nilai-nilai batas cair (LL), lolos saringan  no.  200  pada  perawatan  3  hari,  indeks  plastis  (PI)  menurun.  Untuk  nilai  kuat  lentur  pada  awalnya  terjadi peningkatan,  dan  seiring  dengan  penambahan  persentase  abu  cangkang  sawit  selanjutnya,  nilai  ini  cenderung menurun. Hasil optimum penelitian ini diperoleh pada 5% abu cangkang sawit dalam campuran tanah.
Kata - kata kunci : batubata, fisis, mekanis, kuat tekan, kuat lentur, optimum

## PENDAHULUAN
Batubata  adalah  bahan  bangunan yang  banyak  dipakai  oleh  masyarakat sebagai  bahan  konstruksi  seperti  untuk
dinding  pada  bangunan  bertingkat,  untuk dinding  rumah  tinggal,  dinding  penahan tanah, pagar, saluran, pondasi dan sebagainya.  Pada bangunan  gedung  batubata
Pengaruh Abu Cangkang Sawit Terhadap Kuat Tekan Dan Kuat Lentur Batubata -
digunakan  sebagai  bahan  dinding  pengisi dalam  struktur  rangka.  Telah  banyak pengujian dan analisa  yang mendapatkankan bahwa  dinding  bata  dalam  struktur  rangka beton bertulang berkontribusi dalam menahan  beban  gempa  (Maidiawati  dkk, 2016).  Pada  konstruksi  lain  batubata  juga memberikan kontribusi kekuatan dan kekakuan yang besar.
Batubata  yang  umum  digunakan adalah  batubata  merah  dengan  harga  cukup murah  dan  mudah  didapat.  Bata  merah terbuat  dari  tanah  liat  dan  beberapa  mineral lain  yang  dibentuk  dalam  ukuran  tertentu, lazimnya  berukuran  24x12x6  cm,  kemudian dikeringkan  di  bawah  sinar  matahari, selanjutnya setelah melewati proses pengeringan  maka  masuk  dalam  tahap pembakaran  dalam  tungku  untuk  membuat bata  menjadi  kuat.  Bata  merah  yang  bagus, biasanya keras, tahan api, dan tahan terhadap pelapukan  (Setiawan  D,  2016).  Bata  merah yang diproduksi oleh masyarakat kebanyakan  masih  memiliki  mutu  yang belum  mencapai  yang  diharapkan.  Mutu batubata  dinyatakan  dalam  nilai  kuat  tekan masih  berkisar  di  bawah  5,0  MPa.  Nilai  ini masih  belum  memenuhi  syarat  untuk konstruksi  bangunan  terutama  di  daerah rawan gempa.
Selain  mempunyai  kuat  tekan  yang tinggi  juga  diperlukan  batubata  dengan  kuat lentur  yang  besar.  Untuk  mendapatkankan batubata merah dengan mutu yang lebih baik yaitu  mempunyai  kuat  tekan  dan  kuat  lentur
yang  besar,  maka diperlukan  inovasi terhadap  material  pembuat  batubata.  Dalam penelitian  ini  dilakukan  pengujian  untuk mengetahui  pengaruh  abu  cangkang  sawit dalam  campuran  tanah  pembuat  batubata terhadap kuat tekan dan kuat lentur batubata.

## TINJAUAN PUSTAKA
Penelitian  tentang  inovasi  campuran tanah  liat  (clay)  sebagai  bahan  pembuatan batubata  dengan  material  lain  seperti  ;  abu sekam  padi,  zeolit,  serbuk  gergaji  dan  abu vulkanik  untuk  mendapatkan  hasil  batubata yang  baik  telah  dilakukan  oleh  sejumlah peneliti.  Penambahan abu sekam padi (silica RHA)  pada  batubata  Payakumbuh  dapat meningkatkan  kuat  tekan  batubata  merah dengan  persentase  abu  sekam  padi  sebesar 15%  (Hernandes,R.,  2012).  Selain  untuk nilai  kuat  tekan,  pencampuran  abu  sekam padi  (RHA)  pada  batubata  dengan  variasi tekanan  cetak  dapat  meningkatkan  nilai density  dan  memperkecil  porositas  dan penyerapan air (Indra, A., 2013). Penggunaan bahan tambahan abu sekam padi berpengaruh  terhadap  peningkatan  sifat mekanis  batubata.  Kuat  tekan  batubata meningkat,  sedangkan  daya  serap  air menurun (Munasih dkk, 2016).
Dengan menggunakan campuran zeolit  kedalam  tanah  bahan  pembuatan batubata  ,  hasil yang  dicapai  dapat memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), nilai  berat  jenis  tanah  campuran  menurun, sedangkan  nilai  kuat  tekan  batubata  tanpa
pembakaran dan dengan pembakaran menunjukan  perbaikan.  Hasil  paling  baik dicapai  pada  kadar  campuran  10%  -  12% zeolit  dalam  tanah  pembuatan  batubata (Fernanda A, dkk, 2012).
Penambahan  serbuk  gergaji  10% terhadap  tanah  lempung  bahan  pembuatan batubata,  menghasilkan  batubata  yang  lebih ringan    beratnya  dan  mampu  meningkatkan produktifitas karena keretakannya 0%, tetapi memberikan  kekuatan  yang  tidak  berbeda secara  signifikan  dengan  tanpa  campuran (Handayani, S. 2010).
Penggunaan abu vulkanik pada batubata menghasilkan berat jenis yang lebih ringan dibandingkan batubata normal, dengan  kuat  tekan  masuk  dalam  kelas  mutu 50 dan nilai daya serapan air berada dibawah standar nilai maksimal daya resapan air yaitu sebesar  20%  sesuai  SNI  15-2094-2000 (Raharjo, MT, dkk, 2015).
Campuran abu cangkang sawit dalam tanah  lempung  dapat  meningkatkan  daya dukung  tanah  lempung,  dengan  jumlah  abu cangkang  sawit  yang  paling  efektif  adalah 6%  dari  campuran  tanah  liat  dan  dengan waktu  pemeraman  0,  1,  4.  7  dan  14  hari (Surta RNP., 2012).
Berdasarkan  dari  hasil  penelitian- penelitian di atas dapat diprediksi bahwa abu cangkang  sawit  dapat  digunakan  untuk meningkatkan nilai kuat tekan batubata.
Abu Cangkang Sawit
Abu cangkang sawit merupakan hasil sampingan dari pembakaran cangkang kelapa sawit. Abu ini biasanya dibuang dekat pabrik pengolah  kelapa  sawit  sebagai  limbah  padat dan tidak dimanfaatkan. Akibatnya keberadaan  abu  ini  sangat  banyak  disekitar pabrik. Dari penelitian  yang telah dilakukan, abu cangkang sawit ini  banyak mengandung silika  (SiO 2 ).  Selain  itu  abu  cangkang  sawit juga  mengandung  Al 2 O 3 ,  Fe 2 O 3 ,  CaO  dan unsur-unsur  lain    seperti  yang  ditunjukan dalam Tabel 1.
Tabel 1. Unsur kimia abu cangkang sawit
Unsur Kimia Persentase (%) SiO 2 58,02 Al 2 O 3 8,7
Fe 2 O 3 2,6 CaO 12,56 MgO 4,23 Na 2 O 0,41 K 2 O 0,72 H 2 O 1,97 Hasil Pijar 8,59 ( Sumber ; Hutahaean, 2007 )
Apabila unsur silika (SiO 2 ) dan kapur bebas  (CaO)  yang  terkandung  dalam  abu cangkang  sawit  maupun  dalam  tanah lempung  bahan  pembuat  batubata  bereaksi, maka  akan  membentuk  suatu  gel  yang  kuat dan keras  yaitu kalsium silikat hydrat (CSH) yang mengikat butir-butir atau partikel tanah (Diamond  &  Kinter,1965  dalam  Ingles  dan Metcalf,  1972).  Mekanisme  reaksi  yang terjadi adalah sebagai berikut (Tjokrodimuljo,1995 dalam  Fathani,1998);
CaO + H 2 O  Ca(OH) 2 + panas

## dengan :
CaO     = kalsium oksida (kapur bebas) Ca(OH) 2 = kalsium hidroksida (kapur padam) Reaksi pozzolanik berikutnya adalah
Ca(OH) 2 + SiO 2  C – S – H Ca(OH) 2 + Al 2 O 3  C – A – H dengan : SiO 2 = silica dioksida Al 2 O 3 = aluminium oksida CSH   = kalsium silikat hidrat  berupa gel CAH  = kalsium aluminat hidrat berupa gel
Gel silika dan gel aluminium bereaksi dengan  segera  melapisi  dan  mengikat partikel  lempung  dan  menutup  pori-pori tanah,  sehingga  butiran  dari  tanah  lempung mejadi  lebih  kasar  dan  tahan  terhadap resapan air.
Tanah Liat / Lempung (clay)
Tanah  lempung  (clay)  adalah  jenis tanah yang bersifat kohesif dan plastis, terdiri dari partikel mikroskopis dan submikroskopis yang  berbentuk  lempengan-lempengan  pipih dan mempunyai permukaan khusus.
Lempung  didefinisikan  sebagai  golongan partikel yang mempunyai ukuran kurang dari 0,002  mm  (=2  mikron)  (Das,1998)  dan sangat  tergantung  pada  komposisi  mineral dan unsur-unsur kimianya. Umumnya, terdapat  kira-kira  15  macam  mineral  yang diklasifikasikan  sebagai  mineral  lempung (Kerr,1959 dalam Hardiyatmo,2012).
Tanah  lempung  mempunyai  partikel- partikel  tertentu  yang  menghasilkan  sifat- sifat plastis pada tanah bila dicampur dengan air  (Grim,1953  dalam  Das,  1998).  Sifat plastis  lempung  adalah  akibat  eksistensi  air
lapisan ganda. Air lapisan ganda pada bagian paling dalam  yang sangat  kuat melekat pada partikel  lempung,  disebut  air  serapan (adsorbed water). Hubungan mineral- mineral  lempung  dengan  air  serapan, memberikan  bentuk  dasar  dari  susunan tanah.  Tiap  partikel  lempung  saling  terikat lewat  lapisan  air  serapan  (Hardiyatmo, 2012).

## Gambar 1.  Bagan Plastisitas klasifikasi USCS (Das, 1998)
ASTM  D-653  memberikan  batasan bahwa  secara  fisik  ukuran  lempung  adalah partikel  yang  berukuran  antara  0,002  mm sampai  0,005  mm. Tanah  ini  digolongkan kedalam tanah berbutir halus menurut USCS.

## Kepadatan Tanah
Tingkat  kepadatan  tanah  diukur  dari berat  volume  kering  (  d )  nya  .  Bila  air ditambahkan  kepada  tanah  yang  dipadatkan, partikel-partikel  tanah  lebih  mudah  bergeser merapat  dan  padat,  bila  kadar  air  tanah mencapai harga tertentu, adanya penambahan  kadar  air  justru  menurunkan kepadatan  tanah.  Hal  ini  karena  air  mengisi
rongga  pori  yang  sebelumnya  diisi  oleh butiran  tanah.  Kadar  air  pada  saat  berat volume  kering  mencapai  maksimum  disebut kadar  air  optimum  (W opt ).  Hubungan  antara kadar  air  (w)  dengan  berat  volume  kering tanah (γ d ) (Gambar 2 ).
Gambar 2. Kurva hubungan kadar air (w) dengan berat volume kering (γ d )
Posisi  kadar  air  tanah  lempung  yang dipadatkan didasarkan ;
a. Sisi  kering  optimum  (dry  side  of optimum)  yaitu  kadar  air  yang  kurang dari kadar air optimumnya.
b. Dekat  optimum  yaitu  kadar  air  yang kurang lebih dekat optimumnya
c. Optimum.
d. Sisi  basah  optimum  (wet  side  of optimum)  yaitu  kadar  air  yang  lebih dari kadar air optimumnya.

## METODOLOGI
Penelitian dilakukan di Laboratorium Teknik  Sipil  Institut  Teknologi  Padang. Tanah  lempung  sebagai  bahan  pembuatan batu bata didatangkan dari tempat pembuatan batu  bata,  yaitu  dari  desa  Gunung  Sariak Padang.  Pembuatan  batubata  dilakukan secara  manual.  Kadar  air  ditetapkan  85%  γ d
maksimum  pada  sisi  basah  optimum. Ketetapan  ini  diambil  karena  pada  kondisi 100%  γ d maksimum,  kondisi  tanah  masih berada  dalam  keadaan  kaku,  sehingga menyulitkan pembuatan bata secara manual.
Cangkang  sawit  diambil  dari  tempat pengolahan  kelapa  sawit  PT.  Incasari  Raya Damasraya.  Pembakaran  cangkang  sawit dilakukan  di-Laboratorium  Teknik  Mesin Institut  Teknologi  Padang  dengan  suhu  > 600 o C.  Batubata  dengan  campuran  abu cangkang  sawit  dibuat  dengan  variasi pesentase  abu  cangkang  sawit  adalah  0%, 5%,  15%,  25%  terhadap  berat  kering  tanah lempung.
Pembakaran  batubata  yang  telah dibuat  dilakukan  di  Laboratorium  Teknik Mesin  Institut  Teknologi  Padang  dengan suhu  ditetapkan  700 o c–1000 o c.  Sebelum pembakaran  batubata  dikeringkan  terlebih dahulu dibawah sinar matahari. Uji sifat fisis dan  uji  sifat  mekanis  dilakukan  pada  bahan tanah  pembuatan  batu  bata,  baik  tanah  asli maupun  tanah  yang  telah  dicampur  dengan berbagai  variasi  persentase  abu  cangkang sawit.  Sedangkan  pada  batu  bata  sendiri dilakukan  uji  tekan  dan  uji  lentur.  Langkah- langkah  penelitian  ditunjukan  pada  bagan alur penelitian Gambar  3. Uji sifat fisis dan jumlah  sampel  dari  tanah  bahan  pembuat batubata, baik tanah asli maupun tanah telah dicampur  dengan  berbagai  persentase  abu cangkang  sawit  seperti  padaTabel  2,  dan Tabel  3  uji  sifat  mekanis tanah dan uji  kuat tekan dan kuat lentur batubata.
Pengaruh Abu Cangkang Sawit Terhadap Kuat Tekan Dan Kuat Lentur Batubata - Herman dan 1 Rolly I 2 65
Gambar 3. Bagan Alur Penelitian
Tabel 2. Pemeriksaan sifat fisis tanah
No Jenis Pengujian Standar Pengujian Jumlah sampel 1 Analisis saringan ASTM D421-58 4 2 Hidrometer ASTM D422-63 4 3 Pemeriksaan nilai specific gravity ASTM D8554-58 8 4 Penentuan kadar air ASTM D2216-98 8 5 Pemeriksaan nilai Batas-batas Konsistensi:  Batas Cair  Batas Plastis  Batas Susut ASTM D423-66, D424-59 dan ASTM D427-61 4 8 8 Tabel 3. Pemeriksaan sifat Mekanis tanah No Jenis Pengujian Standar Pengujian Jumlah sampel 1 Pemadatan standar (Proctor) ASTM D698-78 4 2 Uji kuat tekan batubata 12 3 Uji kuat lentur batubata 12

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Pengujian Material Pengujian pendahuluan Hasil uji pendahuluan yaitu pemeriksaan  sifat-sifat  fisis  dan  sifat-sifat mekanis  tanah  asli  bahan  pembuat  batubata, juga  pemeriksaan  sifat  fisis  abu  cangkang sawit.  Hasil  yang  didapat  dari  penelitian  ini ditunjukan dalam Tabel 4, Tabel 5, Tabel 6.
Tabel 4. Hasil pengujian sifat fisis tanah asli
Jenis Pengujian Kadar air lapangan 54,50 % Kadar air kering udara 5,63 % Spesific gravity (Gs) 2,34 Batas cair (LL) 67,60 % Batas plastis (PL) 43,27 % Batas susut (SL) 12,08 % Indeks plastis (PI) 24,33 % Lolos saringan No. 200 87,91 % Tabel  5.  Hasil  pengujian  sifat  fisis  abu cangkang sawit Jenis Pengujian Hasil Spesific gravity (Gs) 2,70 Tabel 6. Hasil uji sifat mekanis tanah asli Jenis Pengujian Hasil Berat volume kering maksimum (γ d maks ) 1,165 gr/cm 3 Kadar air optimum (w opt )
22,00 %

## Pengujian pokok
Pengujian pokok terdiri dari uji sifat- sifat  fisis  maupun  pengujian  sifat-sifat mekanis  dari  tanah  pembuat  batubata,  yang telah  dicampur  berbagai  variasi  persentase abu cangkang sawit yang hasilnya ditampilkan  dalam  Tabel  7  dan  Tabel  8. Berdasarkan data hasil uji sifat fisis dan sifat mekanis  tanah  lempung  dan  abu  cangkang sawit,  maupun  tanah  yang  telah  dicampur dengan  berbagai  variasi  persentase  abu cangkang  sawit.  Dibuatlah  batubata  dari bahan  tanah  asli,  maupun  dari  bahan  tanah yang telah dicampur dengan berbagai variasi persentase  abu  cangkang  sawit,  yaitu  5%, 15%  dan  25%  dari  berat  kering  tanah lempung pembuat batubata.
Pengujian  kuat  tekan  dan  kuat  lentur dilakukan  untuk  sampel  batubata  seperti ditunjukan dalam Gambar 4. Hasil pengujian kuat tekan dan kuat lentur batubata ditunjukan dalam Tabel  9 dan Tabel 10.
Tabel 7. Hasil uji sifat fisis tanah dicampur dengan abu cangkang sawit
Jenis Pengujian Persentase abu cangkang sawit 5% 15% 25% Spesific gravity (Gs) 2,36 2,38 2,39 Batas cair (LL) 55,15 % 52,70 % 49,65 % Batas plastis (PL) 44,02 % 45,19 % 46,50 % Batas susut (SL) 15,77 % 25,44 % 29,69 % Indeks plastisitas (PI) 11,13 % 7,51 % 3,15 % Lolos saringan no. 200 ,perawatan 3 hari 81,33 % 76,00 % 74,60 %
Pengaruh Abu Cangkang Sawit Terhadap Kuat Tekan Dan Kuat Lentur Batubata -
Tabel 8. Hasil uji sifat mekanis tanah dicampur dengan abu cangkang sawit
Jenis Pengujian Persentase Abu cangkang sawit 5% 15% 25% Berat volume kering maksimum ( γ d maks) 1,23 gr/cm 3 1,24 gr/cm 3 1,25 gr/cm 3 Kadar air optimum ( w opt ) 34,17 % 38,00 % 38,23 % Gambar 4. Pengujian kuat tekan dan kuat lentur batubata
Tabel 9. Hasil uji kuat tekan batubata
Kondisi batubata Kuat Tekan (kg/cm 2 ) Kuat Tekan Rata-rata (kg/cm 2 ) Bata kondisi asli Sampel 1 51,54 62,29 Sampel 2 61,54 Sampel 3 73,80 Bata dengan campuran  abu 5% Sampel 1 94,84 107,21 Sampel 2 117,51 Sampel 3 109,29 Bata dengan campuran abu 15% Sampel 1 114,31 109,43 Sampel 2 95,15 Sampel 3 118,85 Bata dengan campuran abu 25% Sampel 1 167,44 121,20 Sampel 2 115,28 Sampel 3 80,84 Tabel 10. Hasil uji kuat lentur batubata Kondisi batubata Kuat Lentur (kg/cm 2 ) Kuat Lentur Rata- rata (kg/cm 2 ) Bata kondisi asli Sampel 1 4,4 3,3 Sampel 2 3,7 Sampel 3 1,8 Bata dengan campuran  abu 5% Sampel 1 6,5 8,97 Sampel 2 10,3 Sampel 3 10,1 Bata dengan campuran abu 15% Sampel 1 11,7 7,86 Sampel 2 5,5 Sampel 3 6,4
Bata dengan campuran abu 25% Sampel 1 4,2 3,47 Sampel 2 2,8 Sampel 3 3,4 Pembahasan Tanah pembuat batu bata Butiran  tanah  yang  lolos  saringan  no
200 mencapai 87,91%>50%, menurut Unified  Soil  Clasification  System  (USCS), tanah  termasuk  jenis  berbutir  halus.  Nilai batas  cair  (LL)  tanah  =  67,60%  >  50%,  hal ini  menunjukan  tanah  termasuk  lempung atau lanau dengan plastisitas tinggi, dan jika dilihat dari harga indeks plastisitas (PI) tanah =  24,33%,  dan  jika  nilai  indeks  plastisitas (PI)  ini  dihitung  berdasarkan  persamaan “garis A” (Gambar 1), maka PI = 0,73(67,60 –  20)  =  34,75%.  Hasil  ini  besar  dari  nilai indeks  plastisitas  (PI)  tanah  dari  hasil penelitian  24,33%,  hal  ini  menggambarkan bahwa nilai indeks plastisitas (PI) dari tanah asli bahan pembuat batubata berada dibawah “garis  A”,  sehingga  tanah  tersebut  dapat dimasukankan  kedalam  kelompok  MH,  atau lanau anorganik dengan plastisitas tinggi.
Karakteristik  tanah  dengan  berbagai variasi campuran abu cangkang sawit
Hasil uji saringan dari tanah pembuat batubata, maupun tanah yang telah dicampur dengan  berbagai  variasi  persentase  abu cangkang sawit seperti Tabel 4. Tabel 7 dan Gambar 5.
Gambar  5.  Pengaruh  persentase  abu cangkang sawit terhadap fraksi lolos sar. no.200
Dari  kurva  dapat  dilihat  bahwa keberadaan  abu  cangkang  sawit  dalam campuran  tanah  dengan  masa  perawatan  3 hari  dapat  menurunkan  persentase  lolos saringan no. 200 dari tanah. Pada persentase 25%  abu  cangkang  sawit  dalam  tanah  dapat menurunkan  persentase  lolos  saringan  no. 200  sebesar  13,31%  atau  15,14%  dari  lolos saringan  no  .200  tanah  asli.  Hal  ini memberikan  gambaran  bahwa,  keberadaan abu cangkang sawit didalam tanah, memberikan pengaruh terjadinya ikatan antar butiran  tanah.  Sehingga  persentase  butiran kasar  tanah  menjadi  lebih  meningkat,  dan sebaliknya  persentase  butiran  halus  menjadi berkurang.
Hasil  uji  gravitas  khusus  pada  tanah asli  maupun  tanah  yang  telah  dicampur dengan  berbagai  variasi  persentase  abu cangkang  sawit  menunjukan,  nilai  ini meningkat  seiring  dengan  bertambahnya
Pengaruh Abu Cangkang Sawit Terhadap Kuat Tekan Dan Kuat Lentur Batubata -
persentase  abu  cangkang  sawit  dalam  tanah Tabel 4, Tabel 7 dan Gambar 6.
Gambar 6. Pengaruh abu cangkang sawit terhadap nilai Gs tanah
Grafik menunjukan, terjadinya peningkatan  nilai  gravitas  khusus  tanah seiring dengan  meningkatnya persentase abu cangkang  sawit  dalam  kandungan  tanah. Pada  campuran  25%  abu  cangkang  sawit didalam  tanah,  terjadi  peningkatan  nilai  Gs sebesar  0,05  atau  2,14%  dari  nilai  Gs  tanah asli.  Hal  ini  disebabkan  karena  nilai  Gs  abu cangkang  sawit  lebih  besar  dari  nilai  Gs tanah asli.
Hasil  uji  batas-batas  Atterberg  pada tanah asli maupun tanah yang telah dicampur dengan  berbagai  variasi  persentase  abu cangkang sawit seperti Tabel 4, Tabel 7 dan Gambar 7.
Gambar  7.  Pengaruh  abu  cangkang  sawit terhadap nilai batas-batas Atterberg tanah
Nilai  batas  cair  (LL)  dan  indeks plastisitas  (PI)  cenderung  turun  seiring dengan meningkatnya persentase abu cangkang sawit dalam campuran tanah. Pada 25%  abu  cangkang  sawit  dalam  campuran tanah,  nilai  batas  cair  (LL)  turun  sebesar 17,95%  atau  26,55%  dari  nilai  batas  cair tanah  asli.  Nilai  indeks  plastisitas  (PI)  turun sebesar 21,18% atau 87,05% dari nilai indeks plastisitas  tanah  asli.  Sebaliknya  nilai  batas plastis  (PL)  dan  nilai  batas  susut  (SL) meningkat.  Pada  25%  abu  cangkang  sawit dalam  campuran  tanah  nilai  batas  plastis (PL)  meningkat  sebesar  3,23%  atau  7,46% dari  nilai  batas  plastis  (PL)  tanah  asli.  Nilai batas  susut  (SL)  meningkat  sebesar  17,61% atau  145,78%  dari  nilai  batas  susut  (SL) tanah asli.
Menurunnya  nilai  batas  cair  (LL) tanah  ini  seiring  dengan  meningkatnya persentase abu cangkang sawit didalam tanah disebabkan  karena,  terjadi  adanya  ikatan antar  butir  tanah  yang  kuat  didalam  tanah, sehingga  sulit  tertembus  oleh  air,  akibatnya serapan  air  oleh  tanah  menjadi  berkurang. Disamping  itu  dengan  meningkatnya  butiran kasar  tanah,  seperti  yang  ditunjukan  oleh hasil  uji  saringan,  persentase  butiran  halus dalam  tanah  menjadi  berkurang.  Akibatnya sifat  tanah  berbutir  halus  dalam  hal penyerapan  air  melalui  permukaan  butiran
akan  berkurang  pula,  hal  ini  disebabkan karena  luas  permukaan  butiran  tanah mengecil  dan tanah menjadi lebih stabil dari perubahan  volume,  ini  dapat  dilihat  dengan meningkatnya nilai batas susut (SL) tanah.
Berkurangnya  nilai  batas  cair  (LL) ini  menggambarkan  menurunnya  plastisitas tanah,  hal  ini  dapat    dilihat  dari  nilai  indeks plastisitas  (PI)  tanah  yang  turun,  dan  nilai batas  plastis  (PL)  tanah  yang  meningkat. Meningkatnya  nilai  batas  plastis  tanah  ini dikarenakan tanah lebih banyak membutuhkan air untuk mempertahankan ke- plastisitasnya.
Hasil  uji  pemadatan  menunjukan nilai-nilai kadar air optimum (w opt ) dan berat kering  maksimum  (γ d maks)  cenderung meningkat  seiring  dengan  bertambahnya kandungan  abu  cangkang  sawit  dalam  tanah Tabel  6,  Tabel  8,  Gambar  8  dan  Gambar 9.
Gambar  8.  Pengaruh  abu  cangkang  sawit terhadap  kadar  air  optimum (w opt ) tanah
Gambar  9.  Pengaruh  abu  cangkang  sawit terhadap  berat  volume  kering (γ d ) tanah
Pada  campuran  25%  abu  cangkang sawit  dalam  tanah,  kadar  air  optimum  (w opt ) meningkat  sebesar 16,23%  atau 73,77% dari kadar air optimum (w opt ) tanah asli, dan nilai berat  kering  maksimum  (γ maks )  meningkat sebesar  0,085  gr/cm 3 atau  7,30%  dari  nilai berat  kering  maksimum  (γ maks )  tanah  asli. Meningkatnya  kadar  air  optimum  ini disebabkan karena pengaruh serapan air oleh abu cangkang sawit. Pada uji batas cair (LL), terlihat  nilai  ini  cenderung  turun  seiring dengan meningkatnya persentase abu cangkang  sawit  dalam  tanah.  Hal  ini menggambarkan  daya  ikatan  air  pada  tanah berkurang, sehingga sebagian air pori mudah meninggalkan  rongga  pori  saat  proses pemadatan  dan  rongga  tersebut  diisi  oleh butiran  tanah.  Akibatnya  butiran  semakin merapat  dan  rongga  pori  semakin  mengecil dan tanah semakin padat.
Hasil  uji  kuat  tekan  menunjukan, nilai  kuat tekan rata-rata batubata cenderung meningkat  seiring  dengan  bertambahnya persentase  abu  cangkang  sawit  dalam
Pengaruh Abu Cangkang Sawit Terhadap Kuat Tekan Dan Kuat Lentur Batubata - Herman dan 1 Rolly I 2 71
kandungan tanah pembuat batubata Tabel  9, Gambar  10.  Pada  25%  abu  cangkang  sawit dalam  tanah,  nilai  kuat  tekan  adalah  121,20 kg/cm 2 .  Jika  dibandingkan  dengan  batubata tanpa abu cangkang sawit, terjadi peningkatan kuat tekan sebesar 58,91 kg/cm 2 atau  94,57%  dari  kuat  tekan  batubata  tanpa kandungan abu cangkang sawit.
Meningkatnya  nilai  kuat  tekan  ini disebabkan karena keberadaan abu cangkang sawit dalam campuran tanah dapat meningkatkan kepadatan tanah.
Gambar  10.  Pengaruh  abu  cangkang  sawit terhadap kuat tekan batubata
Gambar  11.  Pengaruh  abu  cangkang  sawit terhadap kuat lentur batubata
Sedangkan  uji  kuat  lentur  pada batubata Tabel 10, Gambar 11,
menunjukan, pada awalnya nilai ini meningkat,  seiring  dengan  meningkatnya persentase  abu  cangkang  sawit  pada  tanah pembuat  batubata,  nilai  kuat  lentur  batubata
ini  cenderung  menurun.  Nilai  kuat  lentur maksimum  dicapai  pada  kandungan  5%  abu cangkang sawit dalam batubata. Pada kondisi ini  nilai  kuat  lentur  meningkat  sebesar  5,67 kg/cm 2 atau  171,82%  dari  kuat  lentur  bata dengan  tanah  asli.  Sedangkan  25%  abu cangkang  sawit  dalam  kandungan  batubata, nilai kuat lentur batubata 3,47 kg/cm 2 hampir sama  dengan  nilai  kuat  lentur  batubata dengan tanah  asli. Meningkatnya  kandungan abu  cangkang  sawit  dalam  kandungan batubata,  membuat  batubata  cenderung menjadi  kaku  dan  getas  karena  menurunnya sifat elastisitas batubata. Hal ini terlihat pada uji  Atterberg  dimana  abu  cangkang  sawit dapat menurunkan platisitas tanah.
Persentase  kandungan  abu  cangkang sawit  dalam  batubata  yang  paling  baik  pada penelitian ini adalah 5% abu cangkang sawit dalam kandungan tanah pembuat batubata.
KESIMPULAN DAN SARAN.
Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Tanah  dasar  pembuatan  batubata  yang diambil dari desa Gunung Sariak Padang ini  adalah jenis  tanah  yang masuk dalam kelompok  MH    atau  lanau  anorganik dengan plastisitas tinggi (USCS).
2. Hasil uji sifat-sifat fisis tanah menunjukan  bahwa  keberadaan  abu cangkang  sawit  pada  tanah  bahan pembuatan batubata, dapat meningkatkan kandungan  butiran  kasar  tanah,  nilai gravitas  khusus  dan  menurunkan  sifat plastisitas tanah.
3. Hasil uji sifat mekanis tanah menyimpulkan  bahwa  abu  cangkang sawit dapat meningkatkan nilai kepadatan tanah.
4. Hasil  uji  kuat  tekan  batubata,  abu cangkang sawit dapat meningkatkan nilai kuat  tekan  rara-rata  batubata,  pada persentase  25%  abu  cangkang  sawit dalam  kandungan  tanah,  nilai  kuat  tekan rata-rata  batubata  meningkat  sebesar 94,57% dari kuat tekan rata-rata batubata dengan  tanah  asli.  Sedangkan  hasil  uji kuat  lentur,  pada  awalnya  nilai  ini  naik, seiring  dengan  meningkatnya  kandungan abu  cangkang  sawit  dalam  tanah,  nilai kuat lentur ini cenderung menurun. Nilai maksimum  dicapai  saat  pencampuran tanah  dengan  5%  abu  cangkang  sawit, dimana  terjadi  peningkatan  sebesar 171,82% dari kuat lentur batubata dengan tanah asli.
5. Berdasarkan hasil uji kuat tekan dan kuat lentur  ini  terhadap  batubata,  maka  nilai- nilai  terbaik  diperoleh  pada  kandungan 5%  abu cangkang sawit dalam campuran tanah pembuat batubata.
Saran
Dari  penelitian  yang  telah  dilakukan, kiranya  ada  beberapa  saran  demi  dicapainya hasil penelitian yang lebih baik, diantaranya ; 1. Perlu penelitian lainnya untuk menggunakan bahan additive yang berbeda kedalam tanah pembuatan batubata,  dengan  campuran  dan  masa perawatan  yang  lebih  bervariasi  dalam upaya meningkatkan mutu batubata.
2. Agar penelitian berikutnya menggunakan Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang mutu  batubata  sebagai  acuan,  sehingga pengujian  dan  hasil  pengujian  yang dicapai  dapat  dibandingkan  dengan standar mutu yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

## Anonim,  1992,  Annual  Book  of  ASTM
Standarts,  Section  4,  Volume  04  08, Philadelphia,USA
Fathani,    T.F.,    dan      Adi,    A.D.,        1999, “Perbaikan      Sifat      Lempung Ekspansif          dengan   Penambahan Kapur”,    Prosiding  Seminar  Nasional Geoteknik’99’  hal.97-105.
Fernanda A. Dkk, “Studi Kekuatan Pasangan Batubata Paska Pembakaran Menggunakan Bahan Additive  Zeolit”,  JRSDD.  Vol.  1,  No. 1, Edisi Desember 2012.
Indra,  A.  Dkk,  “Pengaruh  Temperatur Pembakaran  Pada  Komposit  Lempung /  RHA,  Terhadap  Sifat  Mekanik
(Aplikasi pada Bata Merah)”,

## Prosiding Seminar Nasional Mesin dan
Industri (SNMI VIII) 2013
Pengaruh Abu Cangkang Sawit Terhadap Kuat Tekan Dan Kuat Lentur Batubata - Herman dan 1 Rolly I 2 73
Das,  B.M, 1998,”Mekanika Tanah (Prinsip-
prinsip Rekayasa Geoteknik)”,
Penerbit Erlangga, Jakarta.
Hardiyatmo,  H.C,  2012,  ”Mekanika  Tanah  I dan  II”,  Gadjah  Mada  University Press, Yogyakarta
Handayani,  S.,  2010,  “Kualitas  Batubata Merah  Dengan  Penambahan  Serbuk Gergaji”,  Jurnal  Teknik  Sipil  Dan
Perencanaan  No.  1  Vol.  12,  Januari 2010.
Hernandes, R., 2012, “Pengaruh Penambahan Silika RHA
pada
Komposit  Lempung  /  Silika  Terhadap
Kuat  Tekan”,  Tugas  Akhir  Strata  I,
Institut Teknologi Padang.
Hutahaen,  B.,  2007,  “Pengujian  Sifat
Mekanik Beton Yang Dicampur Dengan Abu Cangkang Sawit”, Skripsi
Jurusan  Fisika,  FMIPA  INIMED,
Medan
Ingles,    O.G.    dan      Metcalf,      J.B.,      1992, “Soil   Stabilitzation   Principles   and Practice”,    Butterworths  Pty.  Limited,
Melbourne.
Maidiawati,  Yasushi  Sanada  (2016),  “R/C Frame-Infill  Interaction  Model  and  Its application  to  Indonesian  Buildings”, Earthquake  Engineering  &  Structural
Dynamics. DOI: 10.1002/eqe.2787

## Munasih,  dkk,  2016  “Batubata  Dengan
Campuran  Abu  Sekam  Padi  Di  Desa Saptorenggo,
Kecamatan Pakis, Kabupaten  Malang”,  Industri  Inovatif
Vol. 6, No. 1, Maret 2016
Raharjo, MT, dkk, 2015 “Pengaruh
Penggunaan  Abu  Vulkanik  Sebagai
Pengganti  Sebagian  Tanah  Liat  Pada Batu  Bata  Terhadap  Kuat  Tekan  , Berat  Jenis  Dan  Daya  Resapan  Air Sebagai Pendalaman Materi Konstruksi  Bangunan  DI  SMK  Teknik Bangunan”, www.jurnal.fkip.uns.ac.id Setiawan,  D.,  “Bata  Merah  Vs  Bata  Ringan :Okezone Ekonomi” economy.okezone.com/read/2012/05/1 9/472/632002/bata-merah-vs-bata- ringan, 23 Maret 2016 Surta,  RNP.  “Pengaruh  Waktu  Pemeraman Terhadap Nilai Kohesi Tanah Mengembang Yang Distabilisasi
dengan  Abu  Cangkang  Sawit”,  Jurnal
Ilmiah Sipil, Arsitektur, dan  Planologi
Vol 1 no. 1, mei 2012